240 Analysen aus dem Laboratoriiim des Herrn Prof. E. Ludwig. [2] 



düng der Kieselsäure durch kohlensaures Ammoniak) als Fluorcalciura 

 abgeschieden, gewogen, dann zur Controle in schwefelsauren Kalk über- 

 geführt und gewogen. 



Die Resultate der Analyse ergeben sich aus der folgenden Zusam- 

 menstellung. 



Fluor 4-21 Perc. 



Kieselsäure 43-43 „ 



Thonerde 13 -70 „ 



Eisenoxyd 0-l6 „ 



Eisenoxydul 1-35 „ 



Magnesia 27*20 „ 



Kali 8-06 „ 



Natron 130 „ 



Lithion Spur 



Wasser 0-92 1 „ 



100-39 Perc. 



Es ist einleuchtend, dass die Wasserbestimmung bei einem Mine- 

 rale, welches verhältnissmässig viel Fluor enthält, so wie etwa der vor- 

 liegende Glimmer, nicht durch Ermittlung des Glühverlustes vollzogen 

 werden kann, weil beim heftigen Glühen nicht nur Wasser, sondern auch 

 Kiesel und Fluor fortgehen. Ich habe, um diese Thatsache durch Zahlen 

 erläutern zu können, 1*2715 Grm. Pargasglimmer 10 Minuten lang vor 

 dem Gebläse geglüht — der Glühverlust betrug 0-02J5Grm. ; durch wieder- 

 holtes Glühen während 10 Minuten wurden noch 0-009 Grm. Glühverlust 

 erhalten und nach abermaligem 10 Minuten dauerndem Glühen verlor der 

 Glimmer - 007 Grm. Es waren also während des zusammen 30 Minuten 

 dauernden Glühens 0*0375 Grm., entsprechend 2-95 Perc. von dem 

 Glimmer fortgegangen, während der Wassergehalt nicht 1 Perc. erreicht. 



Da in der letzten Zeit in meinem Laboratorium zahlreiche Glimmer- 

 Analysen ausgeführt wurden, so machte sich sehr bald das Bedürfniss 

 geltend nach einer Methode, diese Mineralien bis zu jenem Grade von 

 Feinheit zu pulvern, wie ihn die Analyse, speciell die Aufschliessung mit 

 kohlensaurem Alkali erheischt. Sehr leicht gelangt man zum Ziele, wenn 

 man den Glimmer unter Wasser reibt, man verfährt dabei zweckmässig 

 auf folgende Art: Die möglichst dünnen Glimraerblätter werden mit einer 

 Schecrc in etwa 2 bis 3 Mm. breite und lOMra. lange Streifen geschnitten, 

 in die Achatschalc gebracht und so viel destillirtes Wasser daraufgegossen, 

 dass der Glimmer vollkommen damit bedeckt ist; hierauf reibt man unter 

 Anwendung von starkem Druck mit dem Pistill, indem man vorzüglich 



1 Mittel aus den Resultaten von drei Versuchen: 0'90, 0-87 wnA 0*99 Perc. 



